Die Ziegeleien des Hrn. A. Miesbacli in Inzcrsdorf am Wienerberge. 
87 
auf den dort herrschenden Luftzug Rücksicht genommen wurde. Der Flä- 
chenraum der gegenwärtigen Anlage beträgt 175 Joch und ist noch mit einer 
Fläche von 450 Joch dotirt. ln jeder der einzelnen 4 Hauptabtheilungen 
geschieht das jährliche Vorschreiten regelmässig in einer geraden Linie 
und beträgt je nach der Höhe 9 bis 15 Fuss, wodurch jährlich bei 26,000 
Kubikklafter Tegel gewonnen werden. 
Diese Abgrabungen werden im Herbste (Anfangs November) jeden 
Jahres vorgenommen, der Thon in die gereinigten Lehmgestätten schich- 
tenweise nach Maassgabe seiner Bestandteile, ob er zu Mauer- Verkleidungs- 
oder Dach-Ziegeln bestimmt ist, in 2 bis 3 Fuss mächtigen Lagen zuge- 
führt, um hier zur besseren Auflösung gehörig durchzufrieren. Die Schichte 
Nr. 9 ist ihres geringen Sandgehaltes wegen vorzüglich für Dachziegeln 
geeignet. Zu Verkleidungsziegeln wird die Schichte Nr. 6 und 8 benützt. 
Bei Beginn des Ziegelschlages (Anfangs April) verkleinert der Zie- 
gelschläger diesen vorgeschriebenen Tegel mit einer eisernen Haue, netzt 
ihn mit dem Wasser des Reservoirs und arbeitet ihn dreimal um, welches 
nach localen Benennungen „anrichten, schröpfen und umsetzen” genannt wird. 
In d iesem Zustande wird der angemaclite Thon über Nacht gelassen 
und den andern Tag auf den Schlagtisch geführt. Das Schlagen geschieht 
durch eine Schlägerin, welche im Durchschnitt 1200 Stück in einem Tage 
mittelst eines mit einem festen Boden versehenen Ziegelmodels verfertigt. 
Die Ziegeln werden sodann vom Platze unter die Trockenschuppen ge- 
tragen und in ganz trockenem Zustande auf Karren in den Ofen geschoben. 
Die gewöhnliche Grösse eines Mauerziegels ist 11 Vs Zoll Länge, 57a Zoll 
Breite, 27a Zoll Höhe. Verschiedene andere Formen als Gewölb-, Pflaster-, 
Keil- und andere Ziegeln werden nach Bestellung verfertigt. 
Die gelben und rothen geschlemmten Decorations-Ziegeln erfordern 
eine genauere Behandlung. 
Zur Erzeugung; der gelben Ziegel wird die Schichte Nr. 14 im 
Winter dem Froste ausgesetzt, vor der Bearbeitung zur besseren Auflö- 
sung ausgetrocknet und zu gleichen Theilen mit Löss in den Schlemm- 
apparat geführt, die Schlemmmaschine mittelst eines Pferdes getrieben und 
nach vollkommener Auflösung durch eine mit Drahtsieb überzogene Trom- 
mel, wovon 24 Drähte auf einen Zoll gehen, in gemauerte Schlemmkästen 
abgelassen. Diese Masse wird sodann in halbtrockenem Zustande, nach 
vorher abgelassenem Wasser, mittelst einer eisernen Haue zweimal umge- 
setzt, auch wohl durch die Knetmaschine durchgearbeitet und auf die 
Schlagtische zugeführt. Das Ziegelschlagen geschieht durch Rahmmodel 
mit beweglichem Boden. Eine Schlägerin erzeugt im Durchschnitt täglich 
600 Stück. Der Ziegel wird auf Bretchen gestürzt und auf Latten ge- 
trocknet, sodann auf eigenen Karren in den Ofen behutsam eingefahren und 
hier dem intensivsten Feuer ausgesetzt, dann ausgeschoben und in Stroh 
gepackt zu den betreffenden Bauen zugeführt. 
